SÉANCE DU 1 er MAI 1865. 
hïk 
il se montre sous forme d’un nodule arrondi et pesant I kilo¬ 
gramme environ. Il a été recueilli en 1843 au sommet du mont 
Agios (Egine) par M. Lebas, membre de l’Académie des inscrip¬ 
tions et belles-lettres. M. Hébert m’ayant invité à en faire l’ana¬ 
lyse, je viens exposer ici les résultats que j’ai obtenus. Voici quels 
sont les principaux caractères de cette matière minérale : 
Couleur rouge semblable à celle de la variété de fer oligiste 
connue sous le nom de sanguine. Structure amorphe, compacte, 
et présentant, par places, quelques globules concrétionnés, blan¬ 
châtres et à couches concentriques, comme certaines pisolithes. 
Poussière gris rougeâtre rayant le verre : densité, 3,70. Déga¬ 
geant une quantité notable d’eau lorsqu’on la chauffe dans le 
matras de verre. Infusible à la flamme du chalumeau. Devenant 
magnétique lorsqu’on la chauffe sur le charbon, par suite 
d’un mélange d’oxyde ferrique, en proportion notable. Atta¬ 
quable par l’acide chlorhydrique, qui dissout une quantité no¬ 
table d’oxyde ferrique. Attaquable également, à chaud, par une 
lessive très-concentrée d’hydrate de potasse, qui dissout beaucoup 
d’alumine. 
Pour en faire l’analyse, la matière, finement pulvérisée, a été 
fondue^au rouge sombre avec six fois son poids de carbonate de 
potasse, additionné d’hydrate de potasse. La masse refroidie a été 
traitée par l’eau chaude, qui a dissous la majeure partie de l’alu¬ 
mine combinée à la potasse, laissant un résidu d’oxyde ferrique 
mêlé d’un peu de silice et d’alumine. On a précipité l’alumine 
contenue dans la liqueur alcaline par l’addition d’une suffisante 
quantité de chlorhydrate d’ammoniaque. L’alumine a été pesée 
après lavage et calcination. 
On a traité le résidu ferrugineux par l’acide chlorhydrique, 
et évaporé à siccité la liqueur acide ; puis on a repris le résidu sec 
par l’eau acidulée. L’oxyde de fer s’est dissout, ainsi que le peu 
d’alumine qu’il renfermait encore ; la silice est restée insoluble. 
On a traité la liqueur ferrugineuse bouillante par un excès de 
potasse caustique ; l’alumine s’est dissoute et l’on a précipité cette 
alumine par le chlorhydrate d’ammoniaque pour la réunir à celle 
qu’on avait déjà obtenue. 
L’oxyde ferrique précipité par la potasse a été redissous, sur le 
filtre, par l’acide chlorhydrique et précipité de nouveau par l’am¬ 
moniaque. Après un lavage suffisant, il a été dissous dans l’acide 
oxalique. On a évaporé la dissolution à siccité, dans une capsule 
de platine, et calciné le résidu sec, au rouge moyen, à la flamme 
oxydante de la lampe à gaz. On a pesé l’oxyde ferrique qui se 
